Material compuesto reforzado con fibras
# Material compuesto reforzado con fibras

Un compuesto reforzado con fibra (CRF) es un material de construcción compuesto que consta de tres componentes:

* las fibras como fase discontinua o dispersa,
* la matriz como la fase continua, y
* la región de interfase fina, también conocida como interfaz.

Este es un tipo de grupo compuesto avanzado, que utiliza cáscara de arroz, cáscara de arroz, cáscara de arroz y plástico como ingredientes. Esta tecnología implica un método para refinar, mezclar y mezclar fibras naturales a partir de corrientes de desechos celulósicos para formar un material compuesto de fibra de alta resistencia en una matriz de polímero. Los residuos designados o materias primas de base utilizadas en este caso son los de termoplásticos residuales y diversas categorías de residuos celulósicos, incluida la cáscara de arroz y el serrín.

## Introducción

El CRF es un compuesto de fibra de alto rendimiento logrado y posible mediante la reticulación de moléculas de fibra de celulosa con resinas en la matriz del material CRF a través de un proceso patentado de reingeniería molecular, lo que da como resultado un producto de propiedades estructurales excepcionales.

A través de esta hazaña de reingeniería molecular, las propiedades físicas y estructurales seleccionadas de la madera se clonan con éxito y se confieren al producto CRF, además de otros atributos críticos para producir propiedades de rendimiento superiores a las de la madera contemporánea.

Este material, a diferencia de otros compuestos, se puede reciclar hasta 20 veces, lo que permite reutilizar los desechos de CRF una y otra vez.

Los mecanismos de falla en los materiales FRC incluyen delaminación, agrietamiento de la matriz intralaminar, división longitudinal de la matriz, desunión de fibra/matriz, extracción de fibra y fractura de fibra.

Diferencia entre el compuesto de madera y plástico y el compuesto reforzado con fibra:

| Características | Plástico | Compuesto de madera y plástico | CRF | Madera |
| - | - | - | - | - |
| Reciclable | Sí | No | Sí | Sí |
| Construcción de casas | No | No | Sí | Sí |
| Absorción de agua | 0.00% | 0.8% y más | 0.3% y menos | 10% y más |

## Propiedades

| Resistencia a la tracción | ASTM D 638 | 15.9 MPa |
| - | - | - |
| Resistencia a la flexión | ASTM D 790 | 280 MPa |
| Módulo de flexión | ASTM D 790 | 1582 MPa |
| Carga de falla | ASTM D 1761 | 1.5 KN - 20.8 KN |
| Resistencia a la compresión | | 20.7MPa |
| Reversión de claor | BS EN 743 : 1995 | 0.45% |
| Absorción de agua | ASTM D 570 | 0.34% |
| Resistencia a las termitas | Ensayo FRIM | 3.6 |
